932 
genomen ; doch evenmin als door plotseling afkoelen der massa in 
kwikzilver, kon op deze wijze een vertrouwbaar resultaat verkregen 
worden. Volgens Stein *) ligt het stolpunt bij 1484° C. 
De gekristalliseerde stof bestaat uit onregelmatig begrensde, sterk 
dubbelbrekende korrels of schubben ; voor de brekingsindices werden 
de volgende waarden gevonden : n x = 1.719 ± 0.003 en n 2 = 1.697 
± 0.004; dubbelbreking : 0.022. 
Ter vergelijking werd nog een natuurlijke Willemiet (van Moresnet) . 
onderzocht; de indices en dubbelbreking bleken dezelfde waarden 
als boven te hebben, zoodat er geen twijfel aan de identiteit der 
beide preparaten kan bestaan. Ook hadden wij nog een fraai gekris- 
talliseerd preparaat, door Gorgeu * 2 ) verkregen, tot onze beschikking, 
hetwelk uit breede naaldjes bestond, die recht uitdoofden, en positieve 
dubbelbreking bezaten. Hunne brekings-indices waren: n x — 1,720 ± 
0,003 en n 2 = 1,693 ± 0,006 ; de dubbelbreking bedroeg cirka 0,027. 
Alle deze preparaten stellen dus blijkbaar dezelfde, met den Willemiet 
identieke, modifikatie van ZnJSi0 4 voor. 
§ 9. Cadmium-metasïlikaat : Cd Si O t en Cadmium-orthosilikaat : 
Cd,SiO t . 
Uit waterhoudend, gekristalliseerd cadmiumnitraat werd door gloeien 
een zuiver CdO verkregen, en hieruit werden door samensmelten 
met .SiÖ % in platina-kroezen, de ortho-, en meta-silikaten bereid. 
Het bleek, dat hierbij CdO telkens in aanzienlijke mate verdampte, 
hetgeen het bereiken van de juiste samenstelling der preparaten zeer 
bemoeilijkte. Bij het ortho-silikaat was een begin van lagenvorming 
waarneembaar, welke lagen eerst na herhaald omsmelten verdwenen. 
Ten slotte vonden wij bij analyse : 
Voor CdSiO t 32,1 °/ 0 Si O, ; berekend : 31,96 % 
67,8 °/o CdO ; „ 68,04 °/ 0 
Voor Cd,SiÖ t 19,7 % SiO, ; „ 19,1 ° /o 
80,2% CdO ; „ 80,9 % 
Het ortho-silikaat kan dus nog niet als geheel zuiver worden 
beschouwd en bevat cirka 0,5 % Si0 2 te veel; het is echter, wegens 
de snelle verdamping van het CdO bij 1400° C. alleen toevalliger- 
wijze mogelijk, een 100 % Cd 3 Si0 4 langs dezen weg te verkrijgen. 
Voor het CdSiO s werd in eene reeks van achtereenvolgende 
b Stein, Z. f Anorg. Chem. 55. 165. (1907). 
2 ) A. Gorgeu, Buil. de la Soc. Min. de France 10, 36, 264. (1887). Wij betuigen 
Prof. P. G&ubert te Parijs voor de ons afgestane preparaten onzen welgemeen- 
den dank. 
